— 441 — 



tutto il solfuro (reazione col nitroprussiato), poi si determinò lo zolfo nel 

 filtrato nel solito modo. 



Intensità di corrente I 2 Amp. 



Densità anodica di corrente D A 16,6 Amp. 



1 dmq. 



Temperatura T. 20° 



Tensione asrli elettrodi V 6-7 Volt. 



o 



Durata M ore 8 



Rame deposto gr. 18,5 



Ampère — ora 15,61 



Iposolfito trovato gr. 7,654 



Iposolfito teorico gr. 46,05 



Rendimento 16,6% 



Elettrolisi VP (senza diaframma). 

 Condizioni analoghe alle precedenti. 



Rame deposto gr. 17,77 



Ampère — ora . 15 



Iposolfito trovato gr. 7,051 



Iposolfito teorico gr. 44,25 



Rendimento 15,9 % 



Dato che sia tutto iposolfito quello che si forma, o per meglio dire dato 

 che lo zolfo che si precipita nell'analisi sia tutto dovuto ad iposolfito, i risul- 

 tati delle nostre elettrolisi si lasciano brevemente così riassumere : 



1) Non ostante la forte ossidazione anodica, la velocità della reazione 

 S0 3 -4- S 4- 20 — S 2 0 3 è tale da permettere la formazione di iposolfito in 

 notevole quantità. 



2) La densità anodica di corrente non sembra avere una grande in- 

 fluenza sul rendimento, l'elevarsi o l'abbassarsi troppo della temperatura sem- 

 brano diminuirlo (') ; il migliore rendimento fu ottenuto a 25° (con diaframma). 



3) L'elettrolisi senza diaframma sembra, dal punto di vista del ren- 

 dimento, essere più proficua di quella con diaframma. 



Stiamo ora attendendo allo studio più particolareggiato della nostra rea- 

 zione elettrolitica e dei diversi fattori che la possono influenzare : renderemo 

 conto dei risultati in una prossima Nota ; intanto riportiamo alcune altre espe- 



(') Nell'elettrolisi a temperatura più bassa (10°) bisogna tener conto che le soluzioni 

 vennero diluite, e questa diminuzione di concentrazione può influenzare il rendimento per 

 conto suo. 



